Sechzehnter Abschnitt. Hölzer, 483 



gänge der mehrschichtigen Markstrahlen seitlich meist von einer doppelten 

 Zellschicht umgeben (vgl. Fig. 89, i). Markstrahl-Tracheiden mit sehr zarter 

 Schraubenstreifung der Innenwand (vgl. Fig. H 6, in mm), Markstrahl- 

 Parenchym im Kernholze mit harzigem Inhalt und gleich den Zellen des 

 Strangparenchyms, mit Abscheidungen rotbraunen Kernstoffes, der auch 

 die Zellwände durchtränkt i). 



Wertvolles, vielseitig brauchbares, auch beim Schiffbau, hier nament- 

 lich zu Masten verwendetes Nutzholz. 



6. Das Holz der (iemeinen Kiefer. 



Die Gemeine Kiefer, auch Weißkiefer, Rotkiefer genannt, Pinus sü- 

 vestris L., bewohnt den grüßten Teil Europas, Vorderasien und Sibirien. 



Holz2) mit 5 — 10 cm breitem, gelblich- oder rüllichweißem Splint und 

 bräunlichrotem, erst unter dem Einfluß von Licht und Luft hervor- 

 tretendem Kern. Spätholzschichten der Jahresringe gegen die Frühholz- 

 zonen beiderseits scharf abgesetzt, im Querschnitte helle Pünktchen 

 (Harzgänge) zeigend, welchen auf Längsschnittflächen meist sehr deutliche 

 Längsstreifchen entsprechen. Weich, elastisch, von geringer Zähigkeit, 

 weniger leichtspaltig als Tannen-, Fichten- oder Lärchenholz. Sehr dauer- 

 haft. Spezifisches Lufttrockengewicht im Durchschnitt 0,52 (0,3 i — 0,74). 



Mikroskopischer Charakter. Harzgänge der Holzstränge von 

 zahlreichen dünnwandigen Zellen umgeben, von nur 4 — ö dieser un- 

 mittelbar umringt (vgl. Fig. 95, J). Einschichtige und mehrschichtige Mark- 

 strahlen , letztere mit zentralem Harzgang. In beiderlei Markstrahlen 

 Tracheiden mit sehr auffälliger grobzackiger Wand verdickung, und 

 meist sehr dünnwandige Parenchymzellen (s. Fig. I 18). Gegen die letzteren 

 sind die benachbarten Holzstrang-Tracheiden mit meist je einem großen, 

 die Höhe der Markstrahlzelle wie die Breite der Tracheide einnehmenden 

 Tüpfel versehen, der im Frühholze nur schwach-, im Spätholze breit be- 

 hüft erscheint und hier eine schief spallenfürmige Pore zeigt. Mark- 

 strahlparenchym des Kernholzes mehr oder weniger harzerfüllt. 



1) Zwischen dem Holze der »Grünen« Douglastanne oder »Küsten-Douglasie« 

 auf die Mayr die oben angeführten lateinischen Bezeichnungen der Holzart beschränkt 

 und dem der »Blauen« oder Kolorado-Douglastanne, P. glauea Mayr, bestehen wohl 

 keine anatomischen Unterschiede. Auch das Holz der Japanischen Douglastanne, 

 P. japonica Shirasatca (Togasawara) scheint nach Fujioka (1. c. p. 2-24), den näm- 

 lichen Bau zu besitzen. Es soll äußerlich vom Holze der Dünnschuppigen Lärche, 



Larix leptolepis Qord., nicht zu untersclieiden sein. Das Holz der Großfrüchligen 

 Douglastanne Kaliforniens, P. macrocarpa Mayr, würde sich nach der von Mayr 

 gegebenen Abbildung (Wald- und Parkbäurae, Taf. H) von dem der anderen Arten 

 durch derbere Schraubenleistcn der Markstrahl-Tracheiden und größere, quergestellte 

 Tüpfel zwischen Markstrahlparenchym und Holzstrang-Tracheiden unterscheiden. 



2) Farbige Abbildung bei Mayr, Wald- und Parkbäume, Taf. VH, Fig. 11. 



31* 



